## Jurnal Talenta Sipil
Vol 7, No 1 (2024): Februari, 83-91 Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v7i1.375

## Pengaruh Penambahan Limbah Bulu Ayam Terhadap Kuat Tekan Beton K-250

## Muhammad Rokhim, Rio Rahma Dhana
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Lamongan Correspondence: muhrokhim250822@gmail.com; riorahma@unisla.ac.id
Abstrak. Seiring dengan perkembangan jaman, berbagai  inovasi telah dilakukan untuk memperbaiki performa beton, Inovasi  -  inovasi  yang  dilakukan di  antaranya  bertujuan untuk  menghasilkan dan  nilai  material  struktur yang  memiliki  sifat-sifat  yang  baik  dengan  metode  dan  biaya  yang  ekonomis  dan  hemat,  Usaha  peningkatan mutu beton juga dilakukan dengan cara mencampurkan bahan-bahan lain dalam campuran, Dalam penelitian ini, penulis  akan  menggunakan  serat  bulu  ayam  sebagai  bahan  tambah  campuran  beton.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pembuatan  beton  dengan  bahan  tambah  limbah  bulu  ayam  dengan komposisi penambahan 0,1%, 0,5%, dan 1,5%, dan apakah bahan tambah limbah bulu ayam dengan komposisi 0,1%,  0,5%,  dan  1,5%,  dapat  menaikkan  kuat  tekan  beton  atau  sebaliknya.  Dalam  metode  penelitian  ini menggunakan  metode  percobaan  ( experiment ),  benda  uji  yang  dibuat  untuk  masing-masing  penambahan persentase  limbah  bulu  ayam  adalah  sebanyak  3  sampel,  dengan  ukuran  cetakan  silinder  berdiameter  15  cm dengan tinggi 30 cm, dengan melewati proses perawatan selama 28 hari. Kesimpulan penelitian ini adalah beton ditambahkan  dengan  limbah  bulu  ayam  dengan  variasi  penambahan  0,1%,  0,5%,  dan  1,5%,  kuat  tekan  yang direncanakan  adalah  20,8  Mpa.  Dihasilkan  penurunan  kuat  tekan  disetiap  penggunaan  bahan  tambah  limbah bulu  ayam  dengan  komposisi  0,1%,  0,5%,  dan  1,5%,  semakin  banyak  bahan  tambah  limbah  bulu  ayam  maka nilai  kuat  tekan  beton  semakin  menurun,  yang  awal  komposisi  normal  menghasilkan  kuat  tekan  21,56  Mpa, sedangkan komposisi 0,1 % menurun dengan hasil kuat tekan 10,64 Mpa, lalu dengan variasi komposisi 0,5 % menurun lagi dengan  nilai kuat tekan 3,21 Mpa. Dan untuk variasi komposisi 1,5 % semakin menurun dengan nilai  kuat  tekan  0,16  Mpa.  Dengan  penelitian  ini  diketahui  bahan  limbah  bulu  ayam  tidak  dapat  menjadi alternatif untuk bahan tambah campuran beton dimasa yang akan datang.
Kata Kunci: Beton K-250, Bulu Ayam, Kuat Tekan Beton
Abstract. Along  with  the  times,  various  innovations  have  been  made  to  improve  the  performance  of  concrete, Innovations carried out include aiming to produce and value structural materials that have good properties with economical and economical methods and costs, Efforts to improve the quality of concrete are also  carried out by  mixing  other  ingredients  in  the  mixture.  In  this  study,  the  author  used  chicken  feather  fiber  as  an  added ingredient to the mixture concrete. This study aims to find out how the process of making concrete with added chicken feather waste with an additional composition of 0.1%, 0.5%, and 1.5%, and whether the added material of chicken feather waste with a composition of 0.1%, 0.5%, and 1.5%, can increase the compressive strength of concrete or  vice versa. In this  research method using the experimental method, the test objects made for each addition to the percentage of chicken feather waste are as many as 3 samples, with a cylindrical mold size of 15 cm  in  diameter  with  a  height  of  30  cm,  by  passing  the  treatment  process  for  28  days.  The  conclusion  of  this study is that concrete is added with chicken feather waste with variations of 0.1%, 0.5%, and 1.5% addition, the planned  compressive  strength  is  20.8  Mpa.  A  decrease  in  compressive  strength  was  produced  in  each  use  of added  chicken  feather  waste  with  a  composition  of  0.1%,  0.5%,  and  1.5%,  the  more  added  chicken  feather waste,  the  compressive  strength  value  of  concrete  decreased,  the  initial  normal  composition  produced  a compressive strength of 21.56 Mpa, while the composition of 0.1% decreased with a compressive strength result of 10.64 Mpa, then with a composition variation of 0.5% decreased again with a compressive strength value of 3.21 Mpa. And for a composition variation of 1.5% it decreases with a compressive strength value of 0.16 Mpa. With  this  research,  it  is  known  that  chicken  feather  waste  material  cannot  be  an  alternative  to  add  concrete mixture in the future.

## Keywords: K-250 Concrete, Chicken Feathers, Compressive Strength of Concrete

## PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur dan  kebutuhan akan  tempat  tinggal memacu  inovasi dalam bidang rekayasa struktur, khususnya bidang teknologi bahan konstruksi. Inovasi - inovasi yang dilakukan di antaranya  bertujuan  untuk  menghasilkan  dan  nilai  material  struktur  yang  memiliki  sifat-sifat  yang baik dengan metode dan biaya yang ekonomis dan hemat (Tjokrodimuljo, 1992).
Salah  satu  bahan  bahan  konstruksi  yang  banyak  digunakan  adalah  beton,  beton  merupakan salah  satu  bahan  konstruksi  pekerjaan  sipil  yang  sangat  berperan  penting  dalam  pembangunan. Keistimewaan  dari  beton  adalah  mudah  dibentuk  sesuai  dengan  keinginan  yang  memiliki  nilai  kuat tekan yang tinggi, memiliki  ketahanan dalam jangka panjang dengan perawatan yang sederhana dan relatif  murah  karena  menggunakan  bahan  dasar  dari  bahan  lokal  (Tjokrodimuljo,  1992).  Beton merupakan  salah  satu  material  konstruksi  yang  terdiri  dari  campuran  agregat  kasar  (kerikil)  dan agregat halus (pasir) sebagai bahan pengisi, serta semen dan air sebagai bahan pengikat.
Beton memiliki kekurangan, diantaranya adalah lemah menahan gaya tarik dan daktilitas, maka sebagai  pengganti  penahan  gaya  tarik  digunakan  tulangan  didalam  beton  tersebut  (Tjokrodimuljo, 1992). Tulangan yang digunakan pada umumnya berupa tulangan baja utama dan sengkang-sengkang pada  daerah  tertentu  yang  memerlukannya.  Usaha  peningkatan  mutu  beton  juga  dilakukan  dengan cara mencampurkan bahan-bahan lain dalam campuran. Salah satunya adalah penambahan serat yang diharapkan  dapat  meningkatkan  kuat  tekan,  kuat  tarik  dan  daktilitas  material  beton  (Hadipratomo, 1991).  Serat  yang  dicampurkan  dapat  berupa  serat  baja,  polimaer,  maupun  serat  alam  seperti  serat bulu ayam.
Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  berbagai  inovasi  telah  dilakukan  untuk  memperbaiki performa  beton  sehingga  muculah  istilah-istilah  seperti  beton  bertulang  (reinforced  concrete),  beton pratekan  (prestressed  concrete)  dan  beton  serat  (fiber  concrete).  Beton  serat  ialah  material  komposit yang terdiri dari beton biasa dan bahan lain yang berupa serat (Tjokrodimuljo, 1992).Salah satu serat yang digunakan untuk memperbaiki sifat material yaitu serat dari bulu yam. Serat bulu ayam banyak dan  mudah  didapat.  Salah  satu  dengan  menggunakan  serat  bulu  ayam  karena  bulu  ayam  mudah didapat, awet, tidak mudah membusuk dan mempunyai nilai ekonomis.
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  serat  bulu  ayam  sebagai  tambahan  yang  termasuk  dalam jenis  serat  alami,  limbah  bulu  ayam  banyak  dijumpai  di  wilayah  Indonesia,  Bentuk  fisik  serat  bulu ayam berupa helaian benang dan terdapat tulang ditengahnya, bersifat kaku dan ulet serta mempunyai kemampuan  tarik  yang  cukup.  Sehingga  serat  bulu  ayam  mempunyai  potensi  digunakan  sebagai bahan tambahan dalam campuran beton.
Populasi  ayam  ras  pedaging  (broiler)  dalam  kurun  waktu  beberapa  tahun  belakangan  ini meningkat dengan pesat. Menurut data  Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun  2016 yang dikeluarkan  oleh  Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi  Sekretariat  Jenderal  Kementrian  Pertanian Republik Indonesia, populasi ayam ras pedaging di Indonesia mencapai 1,63 milyar ekor, meningkat sekitar6,82%  dari  populasi  tahun  2015  silam  1,53  milyar  ekor.  Peningkatan  populasi  ayam  ras pedaging  dari  tahun  ke  tahun  pada  kurun  waktu  2013  sampai  dengan  2017,  mengalami  peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,43% per tahun dan konsumsi daging ayam sendiri sebanyak 6kg / kapita/ tahun.
Besarnya  produksi  dan  konsumsi  ayam  menghasilkan  limbah  dalam  jumlah  besar  pula.  Dari banyaknya  jumlah  limbah  bulu  ayam  yang  tersedia  tidak  dimanfaatkan  dengan  baik  sehingga  butuh alternatif  untuk  memanfaatkan  limbah  bulu  ayam  menjadi  sesuatu  yang  lebih  berguna  dan  inovatif, salah satunya yaitu untuk bahan tambah pada campuran beton.

## Tinjauan Pustaka Pemgertian beton
Beton  merupakan  hasil  dari  pencampuran  bahan-bahan  agregat  halus  dan  kasar  yaitu  pasir, batu,  batu  pecah  atau  bahan  semacamnya  lainnya,  dengan  menambahkan  semen  secukupnya  yang berfungsi sebagai perekat bahan susun beton, dan air sebagai bahan pembantu guna keperluan reaksi kimia  selama  proses  pengerasan  dan  perawatan  beton  berlangsung.  (Sahrudin  S.  2016). pengelompokan  berikutnya  berdasarkan  mutu  dan  kelas  beton  ( SNI  03-2847-2002 )  yaitu  sebagai berikut :
1. Beton kelas I yaitu beton yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dan dalam pelaksanaan tidak diperlukan keahlian khusus.
2. Beton  kelas  II  yaitu  beton  yang  digunakan  untuk  pekerjaan  struktur  secara  umum,  dalam pelaksanaan memerlukan keahlian yang cukup dan dilakukan oleh seorang yang ahli.
3. Beton  kelas  III  adalah  beton  untuk  pekerjaan  struktural  dimana  dipakai  mutu  beton  dengan kekuatan karakteristik yang lebih tinggi dari 225 kg/cm3.

## Semen Portland (Portland Cement)
Semen Portland adalah  suatu  bahan  pengikat  hidrolis  ( hydraulic  binder )  yang  dihasilkan dengan menggiling klinker yang terdiri dari kalsium silikat hidrolik, yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk  kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya ( Steven. 2017).
Semen dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan penggunaannya.Jenis semen berdasarkan kegunaanya adalah sebagai berikut ini :
1. Jenis I, yaitu semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada semen jenis lain.
2. Jenis  II, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan terhadap sulfat atau panas hidrasi sedang.
3. Jenis  III,  yaitu  semen Portland yang  dalam  penggunaannya  memerlukan  kekuatan  tinggi  pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi.
4. Jenis  IV,  yaitu  semen Portland yang  dalam  penggunaannya  memerlukan  kalorhidrasi  yang rendah.
5. Jenis V, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan  tinggi terhadap sulfat (Tjokrodimuljo, 2007).

## Air
Air adalah bahan dasar pembuatan beton yang paling murah. Fungsi air dalam pembuatan beton adalah  untuk  membuat  semen  bereaksi  dan  sebagai  bahan  pelumas  antara  butir-butir  agregat.  Untuk membuat  semen  bereaksi  hanya  dibutuhkan  air  sekitar  25-30  persen  dari  berat  semen.  Tetapi  pada kenyataan dilapangan apabila faktor air  semen (berat air dibagi berat  semen)  kurang dari  0,35 maka adukan  sulit  dikerjakan,  sehingga  umumnya  faktor  air  semen  lebih  dari  0,40  yang  mana  terdapat kelebihan air yang tidak bereaksi dengan semen. Kelebihan air inilah yang berfungsi sebagai pelumas agregat,  sehingga  membuat  adukan  mudah  dikerjakan.  Tetapi  seiring  dengan  semakin  mudahnya pengerjaan, maka  akan menyebabkan beton  menjadi porous atau terdapat banyak rongga, maka  kuat tekan beton itu sendiri akan menurun (Tjokrodimulyo, 2007).

## Agregat halus
Agregat  halus  (pasir)  adalah  mineral  alami  yang  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam campuran beton yang memiliki ukuran butiran kurang dari 5 mm atau lolos saringan no.4 dan tertahan pada saringan no.200. Agregat halus (pasir) berasal dari hasil disintegrasi alami dari batuan alam atau pasir buatan yang dihasilkan dari alat pemecah batu ( stone crusher )

## Agregat kasar
Secara  umum  pengertian  dari  agregat  kasar  adalah  bahan/material  yang  berasal  dari  alam ataupun  dari  proses  pemecahan  batu  yang  memiliki  ukuran  lebih  besar  dari  5  mm  dan  dalam pengujian ayakan biasanya agregat kasar lolos pada saringan 40 mm, 20 mm, da 10 mm.

## Bulu ayam
Penambahan  bulu  ayam  diharapkan  dapat  menambah  kualitas  kekuatan  pada  beton  serta mengurangi  limbah  bulu  ayam  yang  sudah  sangat  meresahkan.  Melihat  begitu  banyak  limbah  bulu ayam  yang  tidak  termanfaatkan,  maka  bagaimana  memanfaatkan  limbah  tersebut  agar  tidak mencemari lingkungan dan bila perlu limbah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.

## METODE
Rancangan penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam penelitian ini  meliputi  perencanaan  dan  melakukan  penelitian.  Untuk  rancangan  perencanaan  diawali  dengan observasi  dan  evaluasi  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  telah  dikenal,  sampai  pembentukan kerangka  diperlukan  bukti  lebih  lanjut.  Dalam  implementasi  rancangan  penelitian  termasuk  juga membuat  eksperimen  atau  pengamatan,  dan  juga  memili  variabel  pengukuran,  teknik  dan  prosedur, pengumpulan  data,  instrumen,  analisis  data  telah  mengumpulkan  sempel,  dan  pelaporan  hasil penelitian. Penelitian ini mengunakan metode eksperimental laboratorium yaitu mengadakan kegiatan
percobaan  untuk  mengadakan  suatu  hasil.  Tujuan  eksperimen  ini  yaitu  untuk  membandingkan  hasil yang telah didapat dalam penelitian dengan syarat-syarat yang ada.
Waktu dan tempat penelitian ini akan dilakukan dilaboratorium Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran No.53 A Lamongan. Benda uji penelitian ini adalah kuat tekan beton K – 250 yang digunakan penambahan campuran bahan limbah bulu ayam sebagai bahan campur beton.
Sesuai  masalah  dan  tujuan  penelitian  yaitu  mengetahui  seberapa  besar  kuat  tekan  yang dihasilkan  dari  beton  yang  dicampur  dengan  limbah  bulu  ayam,  sehingga  dapat  diketahui  pada komposisi variasi berapa yang akan dihasilkan kuat tekan yang sesuai standart kuat tekan beton.

## Tahap Uji Pengaruh Limbah Bulu Ayam
Penambahan  limbah  bulu  ayam  secara  bertahap  mulai  dari  0.1%,0.5%,  dan  1.5%,  masing- masing perbandingan terdiri dari 3 benda uji beton, sehingga jumlah keseluruhan benda uji sebanyak 9 buah.

## Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  dari  obyek  atau  subyek  yang  mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulan sehingga menjadi populasi dalam penelitian ini adalah benda uji silinder sebanyak 12 buah dengan diameter 75 mm dan 150 mm, dari hasil campuran beton dengan bahan  tambah limbah bulu ayam.
Sampel  merupakan  contoh  atau  himpunan  bagian  (subyek)  dari  suatu  populasi  yang  dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apa pun yang dihasilkan oleh sampel ini bias mewakili keseluruhan  populasi.  Sampel  pada  penelitian  ini  meliputi  bahan  susun  campuran  beton  K  -  250. Dengan bahan tambah campuran beton K - 250 dengan limbah bulu ayam yang dihasilkan dari limbah ayam pedaging yang sebelumya melalui pembersihan bulu  ayam pada saat akan dijual dipasar maka bulu – bulu ayam dibersihkan bulunya terlebih dahulu .

## Jenis Dan Sumber Data
1. Sumber Data
a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap obyek yang  diteliti  dari  hasil  pengamatan  langsung  dari  Uji  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran No.53 A Lamongan.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen-dokumen atau laporan tertulis yang ada di jurnal penelitian lainnya.
2. Jenis Data
a. Data kuantitatif : data yang dapat dihitung berupa angka-angka
b. Data  kualitatif  :  data  yang  tidak  dapat  dihitung  atau  data  yang  berbentuk  informasi,  yang diperoleh dari hasil wawancara dengan peneliti lain

## Instrumen Penelitian
Instrumen  Penelitian  berupa  Penelitian  mengunakan  metode  eksperimental  laboratorium  yaitu mengadakan  kegiatan  percobaan  untuk  mengadakan  suatu  hasil.  Tujuan  eksperimen  ini  yaitu  untuk membandingkan hasil yang telah didapat dalam penelitian dengan syarat-syarat yang ada.
Percobaan  bahan  pada  penelitian  berdasarkan  ASTM,  metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan cara pengujian di laboratorium sesuai dengan data-data dari studi pustaka menggunakan standart SNI beton.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  Teknik  pengumpulan  data,  metode  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  mengumpulkan data-data ataupun materi-materi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah :

## Data Primer
1. Observasi
Observasi  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  pengamatan  langsung  dan  pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan
2. Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  beberapa  pihak  terkait  yang  berkepentingan  dengan  penelitian  ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data dengan Teknik dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti  degan  berupa  foto-foto  kegiatan  pelaksanaan  penelitian  tindakan  di laboratorium, dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

## Data Sekunder
Data sekunder didapat dari literatur/referensi berupa buku-buku relevan yang dapat menunjang penelitian  ini  dan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  dokumen-dokumen  atau  laporan  tertulis yang  ada  di  jurnal  penelitian  lainnya.  Dan  bisa  juga  dengan  pencatatan  atas  semua  hal  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Data  yang  diambil  dengan  metode  ini  yaitu  data  hasil pengujian material yang akan dipergunakan  dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari Penelitian Terdahulu, SNI, ASTM, PBI.

## Bagan Alir Penelitian
Gambar 1. Bagin alir penelitian

## HASIL Proses Pembuatan Benda Uji
Berdasarkan referensi metode pengujian standar yang berlaku sesuai SNI-03-2834-2000, maka penulis  melakukan  pengujian  di  Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Islam  Lamongan.  Data-data pengujian yang diolah meliputi:

## Penyediaan Bahan Tambah Limbah Bulu Ayam
Penambahan  bahan  tambah  dalam  sebuah  campuran  beton  tidak  mengubah  komposisi  dari bahan lainnya, karena penggunaan bahan tambah ini cenderung merupakan bahan tambah yg bersifat serat  yang  tidak  akan  terlalu  berpengaruh  pada  volume  beton  itu  sendiri.  Karena  tujuannya memperbaiki  atau  mengubah  sifat  dan  karakteristik  tertentu  dari  beton  yang  akan  dihasilkan,  maka
kecenderungan  perubahan  komposisi  dalam  berat-volume  tidak  terasa  secara  langsung  dibandingkan dengan komposisi awal beton tanpa bahan tambah.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  bahan  tambah  limbah  bulu  ayam  sebagai  bahan tambah  beton  K  -  250,  yang  sebelumnya  diperoleh  dengan  mencari  di  limbah  pembersihan  atau pemotongan  ayam  sebelum  di  jual  di  pasar  dengan  gratis  untuk  bahan  aternatif  campuran  beton sebagai bahan tambah beton.

## Pengujian Bahan Semen
Pengujian  semen Portland dilakukan  untuk  mengetahui  waktu  ikat  semen,  berat  jenis  semen yang  digunakan  dan  untuk  semen  yang  digunakan  untuk  penelitian  penulis  menggunakan  semen gresik sebagai semen yang akan di uji dalam laboratorium.
Tabel 1. Pengujian Berat Jenis Semen (SNI 15-2531-1991) PERCOBAAN NOMOR I II Berat Semen ( w1 ) - ( gr ) 250 250 Berat semen+minyak+labu takar ( w2 ) - ( gr ) 536.5 550 Berat labu takar+minyak ( w3 ) - ( gr ) 364 365 Bj = 0.8 w1 / ( w1 + w3 - w2 ) 2,58 3,08 Sumber: Hasil Penelitian, 2023 Berat Jenis rata-rata = = = 4,12 gr
Pengujian Berat Jenis Batu Pecah Pada Kondisi SSD
Tabel 2 Hasil Pengujian Berat Jenis Kerikil ( ASTM C 128-78 ) PERCOBAAN NOMOR I II Berat kerikil di udara (w1) – (gr) 3000 3000 Berat kerikil di air (w2) – (gr) 1760 1755 Berat jenis = w1/(w1 – w2) 2.419 2.410 Sumber: Hasil Penelitian, 2023 Berat jenis kerikil rata-rata dari hasil pengujian = = 2,414 gr
Berdasarkan  ASTM  C  128-78  berat  jenis  kerikil  yang  diisyaratkan  adalah  yang  berada  dalam batas antara 2,2 sampai dengan 2,7 gr/dm³. Jadi kerikil diatas memenuhi syarat untuk digunakan.
Pengujian Berat Volume Batu Pecah Baik Dalam Keadaan Lepas Maupun Terikat
Tabel 3 Hasil Pengujian Berat Volume Batu Pecah (ASTM C 29 – 91)
Jenis Percobaan Kondisi Biasa  Dengan Rojokan Dengan Ketukan Berat silinder ( w1 ) - ( kg ) 10,125 10,125 10,125 Berat silinder + kerikil ( w2 ) - ( kg ) 17,51 18,092 17,741 Berat kerikil ( w2 - w1 ) - ( kg ) 7,385 7,967 7,616 Volume silinder (v) - (liter) 5,299 5,299 5,299 Berat volume ( w2 - w1 )/v 1,394 1,504 1,437 Sumber: Hasil Penelitian, 2023 Rata-rata berat volume pasir = = 1,445 kg/lt
Berat volume rata-rata dari percobaan diatas yaitu 1,445. Syarat berat volume menurut ASTM C 29 – 91 yaitu antar 1,4 sampai 1,7. Jadi 1,445 masih dalam range 1,4-1,7 artinya batu pecah tersebut memenuhi syarat.

## Pengujian slump test
Tabel 4 Hasil Cek Slump No Perbandingan Campuran Slump (cm) 1 Normal 12 2 Limbah bulu ayam 0,1% 6,15 3 Limbah bulu ayam 0,5% 5,12 4 Limbah bulu ayam 1,5% 5,138 Sumber: Hasil Penelitian, 2023

## Pengujian Kuat Tekan
Tabel 5 Hasil Kuat Tekan Beton Varian Beton Umur Luas Penampang (cm 2 ) Tekanan Hancur (kg) Hasil Uji Tekan sb'I (kg/cm2) Rata - Rata Tegangan Hancur (Mpa) Normal 28 176,625 38087,10 259,81 21,56 Bulu ayam 0,1% 28 176,625 18786,02 128,15 10,64 Bulu ayam 0,5% 28 176,625 5663,25 38,63 3,21 Bulu ayam 1,5% 28 176,625 279,24 1,90 0,16
Sumber: Hasil Penelitian, 2023
Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari Sumber: hasil penelitian 2023
Dari data Gambar 2yang diambil dari tabel data kuat tekan beton diperoleh untuk beton K-250 dengan  campuran  limbah  bulu  ayam dari  variasi  komposisi  normal  semakin  banyak  penambahan limbah  bulu  ayam  semakin  mengalami  penurunan  kuat  tekan  dari  komposisi  0,1  %  sampai  dengan komposisi 0,5 % dan 1,5 % .
Tabel 6 Data Tes Kuat Tekan Hancur (kg/cm 2 )
No. Benda Uji Perbandingan Campuran Beton Berat Beton (kg) D (cm) T (cm) Luas Penampang (cm 2 ) Berat Jenis (kg/cm 3 ) Umur (hari) Tekanan Hancur (kg) Hasil Uji Tekan sb'I (kg/cm2) Tegangan Hancur 28 hari (Mpa) Rata - Rata Tegangan Hancur (Mpa) 1 normal 12,6 15 30 176,625 2377,35 28 37763,07 257,59 21,38 21,56 2 12,5 15 30 176,625 2358,49 28 40146,99 273,86 22,73 3 12,6 15 30 176,625 2377,35 28 36351,24 247,96 20,58 4 0,1% 12,8 15 30 176,625 2415,09 28 10959,72 74,76 6,21 10,64 5 12,8 15 30 176,625 2415,09 28 23202,01 158,27 13,14 6 12,4 15 30 176,625 2339,62 28 22196,32 151,41 12,57 7 0,5% 12,5 15 30 176,625 2358,49 28 4281,28 29,20 2,42 3,21 8 12,4 15 30 176,625 2339,62 28 5147,52 35,11 2,91 9 12,4 15 30 176,625 2339,62 28 7560,96 51,58 4,28 10 1,5% 11,7 15 30 176,625 2207,54 28 837,73 5,71 0,47 0,16 11 11,8 15 30 176,625 2226,41 28 0 0,00 0,00 12 11,8 15 30 176,625 2226,41 28 0 0,00 0,00
Sumber: Hasil Penelitian, 2023

## SIMPULAN
Berdasarkan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang penambahan limbah bulu ayam sebagai bahan campuran beton dapat disimpulkan sebagai berikut :
Proses  pembuatan  beton  dengan  bahan  tambah  limbah  bulu  ayam  dimulai  dengan  penyediaan bahan  tambah  limbah  bulu  ayam,  pengujian  bahan  semen,  pengujian  bahan  pasir,  pengujian  bahan batu pecah, proses pembuatan beton, penimbangan beton segar, proses pembongkaran cetakan beton, dan yang terakhir proses perawatan beton ( curing ), pengujian kuat tekan beton (pengetesan).
Penggunaan  bahan  tambah  limbah  bulu  ayam  dengan  variasi  penambahan  0,1%,  0,5%,  dan 1,5%,  kuat  tekan  yang  direncanakan  adalah  20,8  Mpa.  Dihasilkan  penurunan  kuat  tekan  disetiap penggunaan  bahan  tambah  limbah  bulu  ayam  dengan  komposisi  0,1%,  0,5%,  dan  1,5%,  semakin banyak  bahan  tambah  limbah  bulu  ayam  maka  nilai  kuat  tekan  beton  semakin  menurun,  yang  awal komposisi normal menghasilkan kuat tekan 21,56 Mpa, sedangkan komposisi 0,1 % menurun dengan hasil kuat tekan 10,64 Mpa, lalu dengan variasi komposisi 0,5 % menurun lagi dengan nilai kuat tekan 3,21  Mpa.  Dan  untuk  variasi  komposisi  1,5 %  semakin  menurun  dengan  nilai  kuat  tekan  0,16  Mpa. Dari  hasil  tersebut  diketahui  semakin  banyak  campuran  limbah  bulu  ayam  nilai  kuat  tekan  beton semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM C 128 Standard Test Method For Density, Relative Density (Specific Gravity). And Absorbting Of fine Aggregate.
ASTM  C  29-91.  Standard  Test  Method  for  Bulk  Density  (“Unit  Weight”)  and  Voids  Aggregate. Annual Books of ASTM Standart, United States.
ASTM 1992. ASTM Standards on Soil Stabilization with  Admixture,  American Society Testing  and Materials, Second Edition.
Anonim, 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI -1971), Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Bandung.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2002.  Standar  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton  untuk  Bangunan Gedung  (SNI  03-2847-2002).  Jakarta,  Indonesia. Sahrudin,  S.,  &  Nadia,  N.  (2016).  Pengaruh penambahan serat sabut kelapa terhadap kuat tekan beton. Konstruksia , 7 (2). Bambang S. (2019). Teknologi Beton dan Bahan Bangunan . Media Sahabat Cendekia.
Hadipratomo, W. (1991). Studi kuat tekan dan kuat tarik beton serat gelas dengan mutu beton dasar K-225
Mulyono,T.,(2004), Teknologi Beton, Penerbit Andi, Yogyakarta. Nasional, B. S. (2000). Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. SK SNI , 3 , 2834-2000. SNI 03 2531, “Metode Pengujian Berat Jenis Semen Portland,” p. 2531, 1991.
Steven.  2017.  Pengaruh  Abu  Ampas  Tebu  Sebagai  Bahan  Tambah  Semen  Terhadap  Sifat  –  Sifat Mekanik Beton Dengan Menggunakan Pasir Siantar. Universitas Sumatera Utara. Tjokrodimulyo, Kardiyono. Teknologi Beton. KMTS FT UGM : Yogyakarta. 2007
Tjokrodimuljo, 1992, Teknologi Beton . Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Yogyakarta Tjokrodimuljo,  K.  (1992).  Bahan  Bagunan  Dan  Kontruksi  Beton. Penerbit  Keluarga  Besar Mahasiswa Teknik Sipil, Universitas Gajahmada .